eê, faffermiJÏant bien avec du mafiic fuf û^ë iàhlt 
Iblide 5 qui ne doit point excéder la hauteur commo- 
de , pour avoir la liberté entière du mouvement du 
corps dans le travail ; & ayant mis des grais du pre- 
mier degfé de grofleur dans cette forme avec un peil 
d'eau, on y travaillera les bords du verre, l'appuyant 
d'abord ferme, & obfervant de la main , s*il n'y por- 
te point en bafcule^ On fera parcourir à ce vèrré ^ 
le preffant en tournant contre la forme , toute fa fu- 
perficie concave , pour ne la point décentrer, & l'u* 
ïér également & régulièrement ; & lorfqu'on verra 
îe bifeau approcher de la largeur qu'on veut lui don- 
ner ^ on ne changera plus le grès de la forme poui: 
qu'il s'adoucide , on en ôtera même peu-à-peu pour 
l'adoucir plus promptement , car il n'eft pas nécef-^ 
faire de le conduire par cet adouciffement au poli , 
& il fuffit qu'il le foit médiocrement pourvu qu'il 
ait l'angle bien vif. Ce bifeau achevé , on lavera 
bien ce verre au/Ti-bien que le malfic de la molette j 
Feffuyant d'un linge bien net & le mettant dans un 
lieu propre & hors de danger. On remettra enfuite 
d'autre grès dans la même forme , pour donner de 
même le bifeau au verre d'épreuve ; on le lavera de 
même , le tenant auilî proprement que îe bon ^ ^ 
on nettoyera la forme dont on s'eft fervi. 
^Mankre de travailler le verre , & de le conduire fur 
ta forme à la main Libre & coulante. Le verre étant en- 
tièrement préparé comme on vient de dire , jufqu'à 
être monté fur fa molette , on affermira la plarine 
qui doit fervir à le former fur une table de hauteur 
convenable & placée bien horifontaiement ; & après 
avoir mis defîlis du grès de la première forme ^ peu 
néanmoins à la fois , c'eft-à-dire autant feulement 
qu'il en faut pour couvrir limplement fa fuperficie ^ 
& l'avoir également étendu avec le pinceau ; on 
com.mencera par y pa{rer le verre d'épreuve pour 
régaler. On conduira fa molette en tournant , par 
circulations fréquentes ; premièrement , tout^autour 
de fa circonférence ; puis en defcendant tout-autour 
du centre , & fur le centre même ; & enfuite remon^ 
tant de même doucement, & par le même chemin 
vers la circonférence. Ce verre d'épreuve ayant ainfi 
parcouru toute la fuperficie de la forme , & tout le 
grès ayant pafTé delfous ; on l'ôtera pour y mettre 
le bon verre &c l'y travailler. J'en fais voir la con^ 
duite dans la figure par la defcription de phifieurs li^ 
gnes circulaires , qui fe tenant continûment, repré- 
fentent affez bien l'ordre qu'on doit obferver,en don- 
nant le premier mouvement au verre fur la forme* 
La circonférence a b c d repréfente la fuperficie 
d'une forme de lo pouces de diamètre > qui peut fer^ 
Vir pour les objedifs des oculaires de 20, 25 & 30 
piés de longueur. Elle eft également divifée par 18 
cercles , qui y marquent le chemin du verre par l'or- 
dre des carafieres qui y font décrits. Ayant mis le 
i'erre fur la partie fupérieure a de la forme , on le con- 
duira fur la demi-circonférence a e jufqu'à fon centre 
f; depuis lequel ^ au-lieu de conduire le verre par 
l'autre demi-circonférence / 3 5 du même cercle , 
s'en éloignant un peu vers la gauche , on le conduira 
par la demi- circonférence f g h , recommençant un 
autre cercle en/, que l'on continuera par fon autre 
demi-circonférence h i jufqu'au centre /, duquel on 
recommencera de même une nouvelle circonférence 
fk /, que l'on continuera de/ par w en/, pour de-là 
commencer le cercle f nôp, & enfuite/^ /-/, puis 
ftu X ; &c conduifantainfi le verre fuccefllvement à* 
peu-près par tous ces cercles, jufqu'à ce qu'on lui ait 
fait parcourir toute la fuperficie de la forme ; on en 
recommencera une nouvelle de la même manière ^ 
J-éitérant continuellement ce mouvement ^ jufqu'à ce 
que le verre foit parfaitement formé. En travaillant 
de même ^ on confervera la figure fpherique de la 
forme , qui fans cela feroit bientôt altérée* 
V E R 
Lè Hm étant fuffifaiitment prefTé Air 'h forme paf 
îe poids de la molette , il inutile de le preflérda^ 
yantage de la main , S>c il fuffit de le conduire h'ieû 
également &c fermement d'un tfain continu & noil 
entrecoupé. C'eft pourquoi il fuffit de le diriger d'unâ 
feule main , tenant la molette de façon que tous les 
doigts appuyant fur la doucine de fa plate-bande bc^ 
le fommet ou globe de la molette j fe trouve envirort V 
fous le doigt du milieu. Voilà ce qui concerne fort 
premier mouvement ; mais il ne Aiffit pas pour le 
former parfaitement, il faut encore lui en donner urk 
autre qui ne doit pas être local comme le premier ^ 
mais fur l'axe de fa molette. Conduifant donc celle* 
ci circulairement , comme j'ai dit , il la faut encorâ 
en même tems tourner continuellement entre les 
doigts, comme fur un axe propre de la molette , qui 
la traverfant , tomberoit perpendiculairement fur la 
forme par le centre de fa fuperficie&de la ij)héricité 
du verre ; afin que fi la main , par quelque défaut na* 
turel , prefibit la molette plus d'un côté quedel'au* 
tre j cet effort foit également partagé dans fon effet 
fur foute la circonférence du vèrré ; & qu'étant fup-â 
plée par ce fécond mouvement , il ne Éaufe aiicua 
obflacle à la formation parfaite du verre. 
Comme le grès étant trop affoibli par îe travail' 
n'agit plus que fort lentement fur le ferre ; lorfqu'ori 
le iéntira foible ^ Ton en changera , & y en mettant 
de nouveau , on l'égalera de même que la première 
fois avec le verre d'épreuve. Continuant enfuite le 
travail du bon verre inr ce nouveau grès , l'on réité* 
rera de le changer jufqu'à ce que le vêrre approche ■ 
d'être entièrement atteint de la forme. Car alors fans 
le plus changer , on achèvera de le former & de l'a- 
doucir avec ce même grès , s'il y en afiiflifamnlent ^ 
finon on y en ajoutera d'autre du miêmé degré àe 
force que l'on aura confervé. On l'égalera toujours 
parfaitement avec le verre d'épreuve avant d'y com- 
mettre le bon ; pour éviter qu'il ne rencontre quelque 
grain moins égal , qui pourroit le gâter lorfqu'il eil à 
la veille d'être entièrement formé ; on continuera 
donc de travailler ce verre avec ce grès affoibli , qui 
ne fera plus que l'adoucir , jufqu*à ce qu'on fente à 
la main qu'il ne travaille plus : alors nettoyant le 
verre , on examinera s'il n'a point de défauts impor- 
tans qu'il ait pu contrafter dans le travail , comme 
des filandres , ou des traits confidérables , ou des 
flancs qui fe foient ouverts dans un lieu défavanra-^ 
geux ^ comme près du centre' ; car dès qu'on apperçoit 
de femblables défauts fans paffer plus avant , ce qui 
feroit du tems & du travail perdu , il faut les ôter , 
remettant du grais fur la forme du degré de force qu'-* 
on jugera néceffaire pour cet effet , & le retravail- 
ler de nouveau , comme on a dit , jufqu'à ce qu'on 
ait ôté le défaut , & qu'on puiffe le reconduire de mê- 
me par l'adoucilîément du poli. 
Peu importe que l'on faffe ce travail à grès fec oit 
humide ; mais fi l'on a travaillé à fec , il faudra pour 
perfeffionner l'adouciffement du verre j bien nettoyer 
la forme & les verres , tant le bon que celui d'épreu- 
ve , pour qu'il n'y relie ni grain, ni ordure, & met- 
tre enfuite fur la forme un peu de grès de la dernière 
ûneffe , que l'on humectera d'un peu d'eau , & fut 
lequel on travaillera d'abord le verre d'épreuve * 
jufqu'à ce qu'on fente ce grès dans la douceur qu'il 
doit avoir pour perfeâionnerl'adoucifrementdubon 
verre qu'on mettra deffus pour l'achever avec arten- 
tion & patience : je dis avec patience , parce que le 
verre fe polit d'autant plus régulièrement , sûrement 
& promptement qu'il eft plus parfaitem-ent adouci* 
Il ne faut donc pas penler qu'il foiî fufflfamment 
adouci j qu'il ne paroiffe à-demi poli en fortant de 
defius la forme. 
Pour bien adoucir liri vérn , il faut avoir foin dê 
lie laiffer fur la forme qu'autant de grès qu'il en îmt 
